{ 8^7 ) 



» Réqénéialion du fer brûlé. — Dans une Communication insérée aux 

 Comptes rendus, séance du 4 mars 18^2, j'ai démonlré que la texture cris- 

 talline, présentée par la cassure de certaines pièces de fer, n'était due ni à 

 l'action du froid, ni à celle de viljrations prolongées, mais qu'elle préexis- 

 tait dans le métal avant sa mise en service. D'après mes expériences, cette 

 conformation particulière résidterait d'un forgeage incomplet, laissant 

 encore le métal bn'dé, c'est-à-dire cristallin et cassaut. J'annonçais, en 

 outre, qu'il était possible de rendre au fer ainsi détérioré la texture ner- 

 veuse ou la ténacité qu'il aurait eue si les opérations du forgeage avaient 

 été bien conduites, et cela sans avoir recours, comme on le fait quelque- 

 fois, à un nouveau martelage, qui entraîne une perle de temps, de métal, 

 et souvent le rebut de la pièce elle-même. 



» Le moyen que j'emploie pour régénérer le fer brûlé est également une 

 trempe du métal rouge dans un liquide chaud. Je me bornerai à citer ici 

 une seule expérience, qui suffira, je pense, pour permettre d'apprécier et 

 de vérifier au besoin les effets que je viens d'annoncer. 



» Une barre de fer rond du Berri, de 3 centimètres de diamètre, facile à 

 replier à froid sur elle-même sans cassure, fente ou gerçure, a été brûlée, 

 c'est-à-dire chauffée de telle façon que, prise dans un étau, elle a pu être 

 rompue à froid sans plier sensiblement. La cassure était parsemée de facettes 

 brillantes de plusieurs millimètres carrés. 



» Dun autre côté, une solution bouillante, saturée de sel marin 

 ordinaire, avait été préparée; un morceau de la barre de fer brûlée, 

 chauffé au rouge vif, a été plongé dans ce liquide pendant le temps néces- 

 saire pour l'amener le métal à la température du bain (i 10 degrés environ). 

 Il se |)roduit alors un phénomène assez curieux : aussitôt plongé dans la 

 solution saline, le métal rouge se couvre d'une couche de sel blanc, qui 

 l'isole du liquide et contribue assurément à ralentir le refroidissement. Le 

 morceau de fer ainsi trempé a pu être replié sur lui-même à froid, comme 

 l'avait été la barre avant d'être brîilée (i). 



» Ainsi la treuipe à l'eau bouillante, saturée de sel, permet de régénérer 

 \e fer brûlé. Il est donc acquis désormais cpi'il y aura toujours intérêt à 

 faire subir cette opération aux pièces de forge terminées; bien travaillées, 

 la trempe ne leur causera aucun dommage; si, au contraire, elles ont subi 

 des chaudes trop fortes ou trop longtemps prolongées, elle leur donnera 



(i) L'eau pure, ù rcbiillilion, peut aussi être emjiloyéej mais ses effets sont moins 

 accentués. 



